594 



No. 33c. No. 32 mit K 2 C0 3 -Lösung (30 pCt.) 197 Stun- 

 den bei 220° — 230° behandelt, wird in das schon oft unter- 

 suchte Silicat K 2 ALO3 2 SiOo umgewandelt; meist 6-seitige 

 Tafeln des hexagonalen Systems ocP.OP neben schlecht ent- 

 wickelten Säulen. Da man annehmen durfte, dass das Silicat 

 No. 32 möglicher Weise bloss in Folge der hohen Temperatur 

 in das wasserfreie Silicat No. 33 c überging, so wurde ersteres 

 107 Stunden bei 220° — 230° mit reinem Wasser behandelt, wo- 

 durch der Wassergehalt des Silicats von 16,1 7 pCt. auf 14,78 pCt. 

 gesunken war; es wurde ferner No. 32 bei 200° -215° 192 

 Stunden mit gesättigter KCl -Lösung behandelt, der Wasser- 

 gehalt betrug nun 13,30 pCt. , auch war eine geringe Menge 

 KCl mit dem Silicat verbunden worden. Es ist somit wohl 

 möglich, dass durch sehr lange Einwirkung von reinem Wasser 

 oder KCl - Lösung auf No. 32 das wasserfreie Silicat (Kali- 

 Nephelin) erhalten wird, doch wurde von der Fortführung der 

 Versuche abgesehen, da dieselben nicht glatt verlaufen, na- 

 mentlich wird recht beträchtlich KHO vom Silicat abgespalten. 

 Diese Versuche liefern übrigens einen neuen Beleg dafür, dass 

 das alkalisch reagirende K..CO3 anders wirkt als das neu- 

 trale KCl. 



No. 33. No. 33a. No. 33b. No. 33c. 



H 9 . . 



. 8,37 



7,64 



7,21 



0,63 



Si0 3 . . 



. 41,57 



40,71 



39,53 



37,78 



A1 2 Ö 3 . 



. 33,07 



32,55 



33,06 



32,70 



K 2 . . 





12,06 





28,89 



Na 2 . 



.' 16,99 



7,04 



20,20 







100 



100 



190 



100 



Die in diesem Absatz (XI) mitgetheilten Versuche können 

 keinen anderen Werth beanspruchen als den von Anregungen 

 zu künftigen Untersuchungen. 



Zu Glas geschmolzene Silicate werden nicht nur rascher 

 durch Säuren zerlegt und setzen sich rascher mit Salzlösungen 

 um, sondern sie haben auch eine ganz besondere Neigung, 

 wasserreiche Umwandlungsproducte zu geben. Thonerdealkali- 

 Gläser werden geradezu bei erhöhter Temperatur hydratisirt, 

 ohne dass sonst eine stoffliche Aenderung stattfindet, und es 

 erfolgt diese Hydratation bei Gegenwart von alkalisch reagi- 

 renden Salzlösungen rascher als bei Gegenwart von reinem 

 Wasser. ^Eine Erklärung dieser die Hydratation begünstigen- 

 den Wirkung der alkalischen Lösungen lässt sich zur Zeit 

 nicht geben. Da das Verglasen von Silicaten einerseits eine 

 Cohäsions - Verminderung (Abnahme von Dichte und Härte, 

 Zunahme der Zerlegungs- Geschwindigkeit durch Säure) au- 



